Lsni 

 Ces rcsultats porteraicnt dcji a croire que toute la qnantite de man- 

 ganese ne se Irouvc pas au memo degre d'oxigination, car en la supposant 

 toute a I'etat d'oxide nianganique on aurait uiie augmentation de 7,33 

 sur 999, et en la supposant toule a I'ctat d'oxide inanganeux, on aurait 

 una perte de 5,i)8. D'ailleurs qu'il s'en trouve a I'elat d'oxide manga- 

 nique 11 resulte claircmcnt de la maniere de se conduire du mineral 

 avec I'acide fluorique avcc qui il donne une solution de couleur violette 

 tres-fonce, ct des cristaux de fluorure manganiquc par la concentration. 

 II s'agit done de partager le manganese en oxides manganeux, et nian- 

 ganique dans la Teritable proportion: et pour y parveuir j'observe que 

 la formule de I'epidote etant rs-i-2RS, r comprenant les oxides iso- 

 morphes avec le chaux, et R comprenant I'alumine, et I'oside man- 

 ganique (puisquc quant au fer, tout le mond va d'accord qu'il doit etre 

 a I'elat d'oxide ferreux), il suflit de partager le manganese en deux 

 parties telles que I'oxigene des bases du premier groupe soit la moitie 

 de celui des bases du second. Agissant d'apres celte indication, les re- 

 Sullats de I'analyse conduisaient aux suivants: 



Acide silicique 0,3780 Oxigene 0,1972 



Oxide manganeux .... 0,04824 » 0,01082 1 \ 



Oxide ferreux 0,0741 » 0,0169 / 0,06542 I 



Chaux 0,1342 » o,o377 I ice 



^ V \0,I9O2D. 



Alumine o,i63o Oxigene 0,0761 1 



Oxide manganique 0,18096 » o,o5474 ) ' . 



Oxides cuivriques et stann. o,oo4o 

 Perte 0,0160 



Total 0,999 



Ou bien sur 1 00 Silice 37,887 



Oxide manganeux 4)829 



Oxide ferreux 7^4 '7 



Chaux i3,433 



Alumine i6,3i6 



Oxide manganique 18,1 14 



Oxides cuivr. et stann. . . . 0,400 



Perte i,6o4 



100,000 



